<p><b>六硼化鈣</b>（又稱<b>硼化鈣</b>），是鈣和硼的化合物，化學式為CaB<sub>6</sub>。具有優良導電性、高硬度、化學穩定性和高熔點，是重要的材料。是一種黑色、有光澤、不活潑的粉末，密度小。具有典型的金屬硼化物的立方結構，由6個硼原子的八面體單元與鈣原子結合。 CaB<sub>6</sub>和摻雜鑭的CaB<sub>6</sub>都表現出弱鐵磁性，這是一個值得注意的事實，因為鈣和硼既不是磁性的，也不具有內部3d或4f電子殼層，這通常是鐵磁性所必需的。
</p>


<h2><span id=".E5.B1.9E.E6.80.A7"></span><span id="属性">屬性</span></h2>
<p>CaB<sub>6</sub>曾由於具有各種特殊的物理性質，例如超導性、價態波動和近藤效應而被研究。 然而，CaB<sub>6</sub>最顯著的特性是其鐵磁性。 它意外出現在高溫（600 K）和低磁矩（低於0.07<span><span><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\textstyle \mu _{\mathrm {B} }}">
  <semantics>
    <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
      <mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0">
        <msub>
          <mi>μ<!-- μ --></mi>
          <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
            <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
              <mi mathvariant="normal">B</mi>
            </mrow>
          </mrow>
        </msub>
      </mstyle>
    </mrow>
    <annotation encoding="application/x-tex">{\textstyle \mu _{\mathrm {B} }}</annotation>
  </semantics></math></span></span>每個原子）下。這種高溫鐵磁性的來源是稀釋電子氣的鐵磁相與硼化鈣中假定的激子態或樣品表面上的外部雜質的連接。雜質可能包括鐵和鎳 ，可能來自用於製備樣品的硼中。</p><p>CaB<sub>6</sub>不溶於水、甲醇和乙醇，並且在酸中緩慢溶解。 顯微硬度是27GPa， 努氏硬度為2600kg / mm<sup>2</sup> ，楊氏模量為379 GPa，純晶體電阻率大於2·10 <sup>10</sup>Ω·m。   CaB<sub>6</sub>是能隙約為1.0電子伏特的半導體。許多CaB<sub>6</sub>樣品的低、半金屬電導率可以解釋為由於雜質和可能的非化學計量目的的無意摻雜導致。</p>
<h2><span id=".E7.BB.93.E6.9E.84.E4.BF.A1.E6.81.AF"></span><span id="结构信息">結構信息</span></h2>
<p>六硼化鈣的晶體結構是立方晶格，晶胞中心是鈣，頂點是通過硼硼鍵連接的緊密規則的硼原子八面體形成的三維硼網絡。每個鈣都有24個最近鄰的硼原子。鈣原子以簡單的立方體堆積排列，因此在位於立方體頂點的八個鈣原子之間存在空穴。 通過引入八面體B<sub>6</sub>基團來擴展簡單的立方結構，該結構由鈣和六硼化物基團填充，類似於CsCl。 描述六硼化鈣的另一種方式是具有金屬B<sub>6</sub> <sup>2-</sup>八面體聚合陰離子的CsCl型結構，鈣原子占據Cs位點，B<sub>6</sub>八面體在Cl位點。  Ca-B鍵長為3.05Å，BB鍵長度為1.7Å。</p><p><sup>43</sup>Ca的核磁共振NMR數據包含-56.0 ppm的δ峰和在-41.3 ppm的δ異，其中δ異最大峰寬度取為0.85，負偏移是由於高配位數。 </p><p>拉曼數據：由於活動模式分別為A<sub>1g</sub>，E<sub>g</sub>和T<sub>2g</sub>，硼化鈣在754.3、1121.8和1246.9cm<sup>-1</sup>處有三個拉曼峰。 </p><p>觀察到的振動頻率cm<sup>-1</sup>：1270（強）來自A<sub>1g</sub>伸展，1154（中位）和1125（肩部）來自E<sub>g</sub>伸展，526、520、485和470來自F<sub>1g</sub>旋轉，775（強）和762（肩部）來自F<sub>2g</sub>彎曲，1125（強）和1095（弱）來自F<sub>1u</sub>彎曲，330和250來自F<sub>1u</sub>平移，以及880（中間）和779來自F<sub>2u</sub>彎曲。 </p>
<h2><span id=".E5.88.B6.E5.A4.87"></span><span id="制备">製備</span></h2>
<ul><li>工業生產的主要反應之一是： </li></ul><dl><dd>CaO + 3 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 10 Mg → CaB<sub>6</sub> + 10 MgO</dd></dl><p>其他生產CaB<sub>6</sub>粉末的方法包括： 
</p>
<ul><li>鈣或氧化鈣和硼在1000℃下直接反應;</li></ul><dl><dd>Ca + 6B→CaB<sub>6</sub></dd></dl><ul><li>在約1700℃下在真空中使Ca(OH)<sub>2</sub>與硼反應（ 碳熱還原 ）; </li></ul><dl><dd>Ca(OH) <sub>2</sub> + 7B→CaB<sub>6</sub> + BO(g) + H<sub>2</sub>O(g)</dd></dl><ul><li>在高於1400℃的真空中使碳酸鈣與碳化硼反應（碳熱還原）</li>
<li>CaO和H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>和Mg在1100℃的反應。 </li>
<li>低溫（500°C）合成</li></ul><dl><dd>CaCl<sub>2</sub> + 6NaBH<sub>4</sub> →CaB<sub>6</sub> + 2NaCl + 12H<sub>2</sub> + 4Na</dd></dl><p>生產出的材料質量相對較差。 </p>
<ul><li>為了製備純CaB<sub>6</sub>單晶等用作陰極材料，將如此獲得的CaB<sub>6</sub>粉末用區域熔融技術進一步重結晶和純化。 典型的晶體增長率是30   cm/h，晶體尺寸~1x10厘米。 </li>
<li>單晶CaB<sub>6</sub>奈米線（直徑15-40nm  長度1-10微米）通過860-900°C在Ni催化劑存在下氧化氧化鈣（CaO）粉末熱解乙硼烷 （B<sub>2</sub>H<sub>6</sub> ）可以得到。 </li></ul><h2><span id=".E7.94.A8.E9.80.94"></span><span id="用途">用途</span></h2>
<p>硼化鈣用於製造硼合金鋼和作為脫氧試劑無氧銅的生產。後者由於硼在銅中的低溶解度導致比常規磷脫氧銅更高的導電性。CaB<sub>6</sub>還可用作高溫材料、表面保護、磨料、工具和耐磨材料。 
</p><p>CaB<sub>6</sub>導電性優良，功函數低，因此可用作熱陰極材料。在高溫下使用時，硼化鈣會被氧化，導致其性能降低並縮短其使用壽命。</p><p>CaB<sub>6</sub>也是n型熱電材料的有希望的候選者，因為其功率因數不小於普通熱電材料Bi<sub>2</sub>Te<sub>3</sub>和PbTe的功率因數。 </p><p>CaB<sub>6</sub>也可用作碳粘結耐火材料中的抗氧化劑。 
</p>
<h2><span id=".E6.B3.A8.E6.84.8F.E4.BA.8B.E9.A1.B9"></span><span id="注意事项">注意事項</span></h2>
<p>硼化鈣對眼睛、皮膚和呼吸系統有刺激性。本產品處理時應使用適當的防護眼鏡和防護服。切勿將硼化鈣倒入排水管或向其中加水。
</p>
<h2><span id=".E5.8F.82.E8.A7.81"></span><span id="参见">參見</span></h2>
<ul><li>硼化物</li>
<li>鈣</li></ul><h2><span id=".E5.8F.82.E8.80.83.E6.96.87.E7.8C.AE"></span><span id="参考文献">參考文獻</span></h2>

<h2><span id=".E6.8B.93.E5.B1.95.E9.98.85.E8.AF.BB"></span><span id="拓展阅读">拓展閱讀</span></h2>
<ul><li><cite class="citation book">Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. <span></span><i>Chemistry of the Elements</i><span></span> 2nd. Oxford:Butterworth-Heinemann. 1997. <span title="國際標準書號">ISBN</span> 0-7506-3365-4.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fzh.wikipedia.org%3A%E5%85%AD%E7%A1%BC%E5%8C%96%E9%92%99&amp;rft.au=Earnshaw%2C+A.&amp;rft.au=Greenwood%2C+N.+N.&amp;rft.btitle=Chemistry+of+the+Elements&amp;rft.date=1997&amp;rft.edition=2nd&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=0-7506-3365-4&amp;rft.pub=Oxford%3AButterworth-Heinemann&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"><span> </span></span> <bdi> <cite class="citation book">Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. <span></span><i>Chemistry of the Elements</i><span></span> 2nd. Oxford:Butterworth-Heinemann. 1997. <span title="國際標準書號">ISBN</span> 0-7506-3365-4.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fzh.wikipedia.org%3A%E5%85%AD%E7%A1%BC%E5%8C%96%E9%92%99&amp;rft.au=Earnshaw%2C+A.&amp;rft.au=Greenwood%2C+N.+N.&amp;rft.btitle=Chemistry+of+the+Elements&amp;rft.date=1997&amp;rft.edition=2nd&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=0-7506-3365-4&amp;rft.pub=Oxford%3AButterworth-Heinemann&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"><span> </span></span> </bdi> <cite class="citation book">Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. <span></span><i>Chemistry of the Elements</i><span></span> 2nd. Oxford:Butterworth-Heinemann. 1997. <span title="國際標準書號">ISBN</span> 0-7506-3365-4.</cite><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fzh.wikipedia.org%3A%E5%85%AD%E7%A1%BC%E5%8C%96%E9%92%99&amp;rft.au=Earnshaw%2C+A.&amp;rft.au=Greenwood%2C+N.+N.&amp;rft.btitle=Chemistry+of+the+Elements&amp;rft.date=1997&amp;rft.edition=2nd&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=0-7506-3365-4&amp;rft.pub=Oxford%3AButterworth-Heinemann&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"><span> </span></span></li></ul>
**六硼化鈣**（又稱**硼化鈣**），是鈣和硼的化合物，化學式為 CaB6。具有優良導電性、高硬度、化學穩定性和高熔點，是重要的材料。是一種黑色、有光澤、不活潑的粉末，密度小。具有典型的金屬硼化物的立方結構，由 6 個硼原子的八面體單元與鈣原子結合。 CaB6 和摻雜鑭的 CaB6 都表現出弱鐵磁性，這是一個值得注意的事實，因為鈣和硼既不是磁性的，也不具有內部 3d 或 4f 電子殼層，這通常是鐵磁性所必需的。

## 屬性

CaB6 曾由於具有各種特殊的物理性質，例如超導性、價態波動和近藤效應而被研究。 然而，CaB6 最顯著的特性是其鐵磁性。 它意外出現在高溫（600 K）和低磁矩（低於 0.07 $\mu _{\mathrm {B} }$ 每個原子）下。這種高溫鐵磁性的來源是稀釋電子氣的鐵磁相與硼化鈣中假定的激子態或樣品表面上的外部雜質的連接。雜質可能包括鐵和鎳 ，可能來自用於製備樣品的硼中。

CaB6 不溶於水、甲醇和乙醇，並且在酸中緩慢溶解。 顯微硬度是 27GPa， 努氏硬度為 2600kg /mm2 ，楊氏模量為 379 GPa，純晶體電阻率大於 2・10 10Ω·m。 CaB6 是能隙約為 1.0 電子伏特的半導體。許多 CaB6 樣品的低、半金屬電導率可以解釋為由於雜質和可能的非化學計量目的的無意摻雜導致。

## 結構信息

六硼化鈣的晶體結構是立方晶格，晶胞中心是鈣，頂點是通過硼硼鍵連接的緊密規則的硼原子八面體形成的三維硼網絡。每個鈣都有 24 個最近鄰的硼原子。鈣原子以簡單的立方體堆積排列，因此在位於立方體頂點的八個鈣原子之間存在空穴。 通過引入八面體 B6 基團來擴展簡單的立方結構，該結構由鈣和六硼化物基團填充，類似於 CsCl。 描述六硼化鈣的另一種方式是具有金屬 B6 2-八面體聚合陰離子的 CsCl 型結構，鈣原子占據 Cs 位點，B6 八面體在 Cl 位點。 Ca-B 鍵長為 3.05Å，BB 鍵長度為 1.7Å。

43Ca 的核磁共振 NMR 數據包含 - 56.0 ppm 的 δ 峰和在 - 41.3 ppm 的 δ 異，其中 δ 異最大峰寬度取為 0.85，負偏移是由於高配位數。 

拉曼數據：由於活動模式分別為 A1g，Eg 和 T2g，硼化鈣在 754.3、1121.8 和 1246.9cm-1 處有三個拉曼峰。 

觀察到的振動頻率 cm-1：1270（強）來自 A1g 伸展，1154（中位）和 1125（肩部）來自 Eg 伸展，526、520、485 和 470 來自 F1g 旋轉，775（強）和 762（肩部）來自 F2g 彎曲，1125（強）和 1095（弱）來自 F1u 彎曲，330 和 250 來自 F1u 平移，以及 880（中間）和 779 來自 F2u 彎曲。 

## 製備

* 工業生產的主要反應之一是：

　
: CaO + 3 B2O3 + 10 Mg → CaB6 + 10 MgO

其他生產 CaB6 粉末的方法包括：

* 鈣或氧化鈣和硼在 1000℃下直接反應；

　
: Ca + 6B→CaB6

* 在約 1700℃下在真空中使 Ca (OH)2 與硼反應（ 碳熱還原 ）;

　
: Ca(OH) 2 + 7B→CaB6 + BO(g) + H2O(g)

* 在高於 1400℃的真空中使碳酸鈣與碳化硼反應（碳熱還原）
* CaO 和 H3BO3 和 Mg 在 1100℃的反應。
* 低溫（500°C）合成

　
: CaCl2 + 6NaBH4 →CaB6 + 2NaCl + 12H2 + 4Na

生產出的材料質量相對較差。 

* 為了製備純 CaB6 單晶等用作陰極材料，將如此獲得的 CaB6 粉末用區域熔融技術進一步重結晶和純化。 典型的晶體增長率是 30   cm/h，晶體尺寸～1x10 厘米。
* 單晶 CaB6 奈米線（直徑 15-40nm  長度 1-10 微米）通過 860-900°C 在 Ni 催化劑存在下氧化氧化鈣（CaO）粉末熱解乙硼烷 （B2H6 ）可以得到。

## 用途

硼化鈣用於製造硼合金鋼和作為脫氧試劑無氧銅的生產。後者由於硼在銅中的低溶解度導致比常規磷脫氧銅更高的導電性。CaB6 還可用作高溫材料、表面保護、磨料、工具和耐磨材料。

CaB6 導電性優良，功函數低，因此可用作熱陰極材料。在高溫下使用時，硼化鈣會被氧化，導致其性能降低並縮短其使用壽命。

CaB6 也是 n 型熱電材料的有希望的候選者，因為其功率因數不小於普通熱電材料 Bi2Te3 和 PbTe 的功率因數。 

CaB6 也可用作碳粘結耐火材料中的抗氧化劑。

## 注意事項

硼化鈣對眼睛、皮膚和呼吸系統有刺激性。本產品處理時應使用適當的防護眼鏡和防護服。切勿將硼化鈣倒入排水管或向其中加水。

## 參見

* 硼化物
* 鈣

## 參考文獻

## 拓展閱讀

* Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. _Chemistry of the Elements_ 2nd. Oxford:Butterworth-Heinemann. 1997. ISBN 0-7506-3365-4.  Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. _Chemistry of the Elements_ 2nd. Oxford:Butterworth-Heinemann. 1997. ISBN 0-7506-3365-4.  Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. _Chemistry of the Elements_ 2nd. Oxford:Butterworth-Heinemann. 1997. ISBN 0-7506-3365-4.
12007-99-7